795 



nicht in messbaren Krystallen, und das ist wohl die Ursache die- 

 ser Zurücksetzung. 



Der Gilbertit bildet zwei merklich von einander abweichende 

 Varietäten. Die eine von grünlich- bis gelblichweisser Farbe, 

 durchscheinend, tritt in derben Partien von dichter bis krystalli- 

 nisch körnigblättriger Structur auf; glas- bis fettglänzend; Härte 

 1, spec. Gew. 2,65—2,72. Sie findet sich auf allen Zinnerzgän- 

 gen zu Altenberg, Ehrenfriedersdorf, Geyer, Pobershau, Zinnwald 

 und Schlaggenwalde. Das Mineral bricht mit Zinnerz, Wolframit, 

 Molybdänglanz, Flussspath etc. ein; es drängt sich in alle Zwi- 

 schenräume der Zinnerz- und Wolfrarnitpartien und lässt sich 

 beim Zerschlagen sehr leicht aus den Höhlungen herausnehmen, 

 in solchem Falle zeigt es immer glänzende Contactflächen , zu- » 

 weilen auch Abdrücke der Parallelstreifen des Wolframit; selbst 

 als Einschluss in Wolframitkrystallen fand es sich. Es bildet 

 Pseudomorphosen nach Topas (Ehrenfriedersdorf, Schlaggenwalde, 

 Pobershau). Die Substanz dieser Pseudomorphosen ist bisher in 

 der Regel als „Steinmark" bezeichnet worden und sie hat auch 

 wirklich grosse Ähnlichkeit mit manchem Kaolin der Zinnerzgänge, 

 namentlich dem Altenberger — welche Vorkommnisse gleichfalls 

 als Steinmark oder selbst als Speckstein, des fettigen Anfühlens 

 wegen, bezeichnet werden — ; während der Kaolin zu Staub pul- 

 verisirt werden kann, lässt sich der Gilbertit nur zu kleinen 

 Blättchen zerstossen. 



Analysirt wurde eine Abänderung von Ehrenfriedersdorf (a) 

 und eine von Pobershau (b): 





a 



b 



Kieselsäure . 



. . 48,96 



48,10 



Thonerde . . . 



. 30,96 



32,30 



Eisenoxydul . 



. . 2,24 



3,30 



Kalkerde . . . 



. . 0,26 



0,40 



Magnesia . . , 



. . 1,97 



1,12 



Kali .... 



8,47 



10,02 



Natron . . . 



. . 1,65 





Fluor . . . . 



1,04 



0,81 





. 3,83 



4,09 





99,38 



100,14. 



Beide Abänderungen enthielten ausserdem Spuren von Man- 

 gan. Das bei 100° getrocknete Mineralpulver verlor sein Was- 

 ser erst bei hoher Temperatur, wesswegen dasselbe wohl als 



